ElcMruUjs af kojjpdr med rofrrande cmuil. 5 



BoDDAERT '), livilka bland andi'a närmare undersökt detta föi'hallande i afseende å åtskil- 

 liga metallers elektrolys, erhöllo i allmänhet goda resultat med afseende å de utfällda 

 ämnenas konstitution, oaktadt de använde så stark strömstyrka, att utfällningstiden ned- 

 trycktes från flera timmar till K) à 20 minuter. „Die beiden Beispiele zeigen, dass 

 eine so hohe Beschleunigung der^ Metallahscheidung, wie wir sie bei den verschiedenen 

 Metallen erzielt haben, durch eine lebhafte Bewegung des Elektrolyten allein nicht mög- 

 lich gewesen wäre. Zur Erreichung ansserordentlich grosser Beschleunigungen müssen 

 Rotationsgeschwindigkeit und Stromstärke band in band gehen." Användandet af så 

 starka strömmar raöjliggöres genom den af omröringen åstadkomna snabba jontillförseln 

 till elektroderna. Häi-i torde omröringens största betydelse för elektrolysen ligga, oak- 

 tadt dess roll väl ännu ej åtminstone till alla enskilda delar är fullt klar. 



En omständighet, som vid omröringen också kunde komma i fråga med afseende 

 å dess inverkan på metallutfäll ningen, är det tryck den roterande vätskemassan utöfvar 

 på katoden. Emellertid är detta i förhållande till de utfällningen åstadkommande elek- 

 triska krafterna så försvinnande litet, att dess andel i den accelererade utfällningen ej 

 blir mätbar. Emellertid kan denna centrifngalkraft, såsom Amberg ") påpekat, hafva ett 

 visst inflytande på de urladdade metalldelarnas lagring, i fall man tänker sig öfvergån- 

 gen af en metalljon i fast metall förmedlad af ett mellanliggande kolloidalt tillstånd. 

 Umröringen verkar sålunda i allmänhet gynnsamt och påskyndar utfällningen ofta i 

 mycket hög grad. 



Emellertid är detta ej, såsom man först antog, någon allmän regel, och senare 

 skall påvisas, att t. ex. anodens rotation kan verka i alldeles motsatt riktning, beroende 

 på elektrolytens sammansättning och dess temperatur. Sålunda observerade också redan 

 Fischer och Boddaert''), att elektrolys med omröring var mindre egnad^för utfällning 

 af metaller ur komplexa salter. Under det de ur en sur kopparnitratlösning med an- 

 vändande af en anodrotationshastighet om 800 hvarf/min. kunde åtskilja kopparn på fem 

 gånger så kort tid, som då anoden stod stilla, så förkortades utfällningstiden vid reduk- 

 tion ur cyankalisk lösning under motsvarande förhållanden endast med 26 "/g. Hvad 

 sistnämnda lösning vidkommer, må ännu nämnas, att densamma under elektrolysens för- 

 lopp angriper platina-anoden, hvilken skadliga påverkan dock förhindras genom använ- 

 dande af hög temperatur hos badet och genom kraftig omröring. 



Frågan om elektrolytvätskans sammansättning har ofta underkastats diskussion. ') 

 I vissa fall sätter man nämligen så kallade ledningssalter till elektrolyten, liufvndsakli- 



■) Z. f. El. chem. 10, 945 (1904) 



■") Z. f. El. chem. 10, 385 (1904). 



■\i Z. f. El. chem. 14, 209. (1908). 



*) Z. f. El. chem. H (1908). Elere afhandlingar af A. Cla.ssen och F. Foerstbr. 



